Den canadiske nikkelprodnktion. 223 
Analyse 
No. 5 I. 
No 5 II. 
No. 6 
Ni 
1 91.83 
90.01 
71.74 
Co 
0.77 
0.0 
Cu 
0.14 
0.18 
18.64 
Fe 
2.85 
2.70 
1.72 
S 
Uopl 
0.70 
7.79 
7.41 
Sum 
100.68 0 
99.51 
Bessemerprodnkt no. 5 stammer fra en ved Manhès’s 
prøve-bessemeringsverk ved Eguilles (Yanclnse) i Syd-Frankrige 
företagen blæsning af nikkelskjærsten, fremstillet ved ned- 
smeltning af garnierit-malm med gibs eller sodarester; gar- 
nieriten er i og for sig fri for kobber, hvorfor den lille kobber- 
gehalt maa skrive sig fra en tilfældig forurensning, f. ex. i 
konverter-udfodringen; prøven leveret mig af P. Manhés person- 
lig under Pariserudstillingen 1889. — Bessemerprodukt no. 6, 
ligeledes fra Manhès’s verk, stammer fra norsk nikkelmalm 
(Tyristrandens gruber), hvoraf der for et eller et par aar siden 
blev nedsendt til Manhés en del tons, der nedsmeltedes i 
skaktovn, hvorefter skjærstenen umiddelbart blev underkastet 
bessemering. 
Analyse no. 5 I og II er udført paa det metallurgiske labo- 
ratorium af amanuensis Chr. A. Münster; no. 5 I af den un- 
derste, no. 5 II af den øverste skive (hvor noget mere sulfid 
var flydt op). 
No. 6 analyseret af amanuensis G . Thesen ; prøven holdt 
ikke paaviselig kobolt (ved 1 grams indveining). 
Begge disse produkter, der er bestaaende af 1 del sulfid 
til omkring 4 dele metal, viser, at ved fortsat blæsning ind i 
den „anden periode“ danner sig metal, særlig metallisk nikkel, 
hvilket visnok i sin helhed maa skyldes en dobbeltomsætning 
mellem sulfid og oxyd, efter formel: 
NiS 4- 2NiO = 3Ni + S0 2 . 
0 Procenterne beregnet paa rent metal, efter fradrag af uopløst. 
